- 327 



Karbolineum, wahrend Steinkohlenteer nur die Aufienschichten des 

 Holzes vor Zerstorung 1 scliiitxte. 



$ ST. Die Konservierung des Holzes, insbesondere die Impragnie- 

 rung der Schwellen und Telegraphenstangen. 



Bleibt das Holz im Innern tier Baume vor eindringenden Insekten 5 

 und Pilzen geschiitzt, so kaim es hier eine. man mochte sagen. imbe- 

 sdiraukte Dauer behalten, und zwar sowohl die toten Organe wie die 

 lebenden. Splintholz wie Kernholz. Werden doch viele Baume hunderte 

 von Jahren alt, ohne da6 ihr altestes Holz die geringste Veranderung 

 erfahren hatte. Audi unter Wasser hat das Holz eine auBerordentliche 10 

 Dauer, wie die Holzer am Grtinde von Seen, Flufilaufen und in Mooren 

 beweisen. Aber auch das trockene Holz, wie es im Innern alter Bauten 

 steckt. bat eine ungeheure Dauer. 



Xur unter dem Eintiusse von Pilzen (und Tieren) gelit das Holz 

 schnell zugrunde, also iiberall da. wo diese Organismen ihre Lebens- 13 

 bedingungen finden. Letztere sind vor allem gegeben, sobald das Holz 

 sicli an der Luft befindet und feucht ist. Daraus ergibt sich, dafi am 

 meisten gefahrdet sind: Eisenbahnscliwellen. Bergwerksholzer, die zum 

 Teil in der Erde, zum Teil in der Luft befindlichen Holzer in der 

 Grenzzone zwischen Luft und Erde (so die Telegraphenstangen, Hopfen- *> 

 stangen. Weinbergpfahle, Bohnenstangen, Zaunpfosten, das Holz der auf 

 die Erde gestellten Gewachshauser. Schuppen. Scheunen und Hauser). 

 Hieraus ist zu folgern. bei welcher Verwendung das Holz am meisten 

 des Schutzes gegen die zerstorenden Pilze bedarf, und dafi Feuchtigkeit 

 den gefahrlichsten Zustand des Holzes schatit. Die Schutzmafiregeln 25 

 zur Erlialtung der Holzdauer bestehen daher entweder in der Her- 

 stellung und Erlialtung standiger Trockenheit. wie es bei allem unter 

 Dach gebrachten Holz dei 1 Fall ist und wie es aucb fur das zwar im 

 Freien befindliche, aber dem Luftzuge vollig ausgesetzte Holz bis zu 

 gewissem Grade zutriift. oder in dem Abschlusse der Luft, wie es bei so 

 Bauten unter Wasser (Pfahlrost) vorkommt. Wo aber das Holz infolge 

 seiner Yerwendungsart feucht werden muB, wie dies z. B. bei den Eisen- 

 bahnschwellen der Fall ist, da sucht man den Pilzen durch Anstrich 

 oder Impragnierung der Holzer mit antiseptisch wirkenden Mitteln auf 

 andere Art die Lebensbedingungen zu verderben. In den gefahrdetsten 35 

 Fallen endlich wird der Holzbau durch Stein und seine Surrogate, wie 

 Beton oder Eisen ersetzt. 



Die grofite Bedeutung hat die Impragnierung bei den Eisenbahn- 

 schwellen erlangt und werden noch fortwahrend besonders in Europa 

 und Amerika Yersuche mit verschiedenen Impragnierungsmethoden und 40 

 -^litteln gemacht. An dieselben wird als Anforderung gestellt: 1.) dafi 

 die Impragnierung die technischeii Eigenschaften des Holzes nicht un- 

 giinstig beeinflufit. 2.) daB sie die Zeit der Dauer des Holzes wesentlich 

 erhitht. 3.) dafi sie moglichst einfach. ohne Gefahr fiir die Gesundheit 

 der Arbeiter uud billig sei. Bei dem letzteren Punkte sind sow r ohl das 45 

 Anlagekapital w r ie die Betriebskosten zu beriicksichtigen. Bei Puukt 2 

 ist es notwendig. dafi das Impragnierungsmittel nicht nur die Pilz- 

 entwicklung an sich hindert. sondern dafi es dies moglichst lange tut, 

 d. h. aus dem Holze nicht ausgelaugt wird. 



1m grofien werden zur Impragnierung der Schwellen besonders das 50 



